^7© J A D 



quelquefois le qnarz. Leur pesanteur spécifique varie entre 

 2,95 et 3,38. 



Tous les jades appartiennent aux formations primitives, 

 et paroissent des pierres mélangées, d'apparence homogène 

 On en peut distinguer quatre variétés ; savoir : le Jade te- 

 >ACE, le Jade ascien ou axinien, le Jade néphrite, et le 

 Jade blanc ou oriental, 



I." Le Jade TENACE estainsi nommé, parce qu'ilsedistingue 

 des autres par son extrême ténacité qui le fait céder très- 

 difficilement aux coups redoublés du marteau. On lui a 

 donné le nom Ac jade de Saussure, parce que ce célèbre 

 géologue fut le premier qui le fit connoître aux naturalistes, 

 IM. Théodore de Saussure, son fils, lui a donné le nom de 

 snussurite; M. Delamétherie , celui de lemanite ^ parce que ce 

 fut, sur les bords du lac Léman , qu'il fut d'abord trouvé ; 

 Hœpfner, celui de magnéUihe et de jnerre muriaiicjiie , sans 

 doute parce que l'analyse indirjue une petite quantité de 

 soude dans ce jade, M. Werner le regarde comme un feld- 

 spath compacte , et le nomme variolît. C'est aussi pour 

 M. Haiiy un feldspath , et il lui donne le nom de feldspath 

 tenace. Enfin , M. Brongniart, en le laissant dans les jades, 

 ïe désigne ^^v jade de Saussure. 



Les couleurs de ce jade sont le blanc -verdâtre et le vert 

 passant au gris-verdâtre ou bleuâtre , et quelquefois au rou- 

 geâtre et au lilas. On le trouve en masse ou en cailloux 

 roulés. Son éclat luisant est foible en comparaison de celui 

 des autres variétés. Sa cassure est inégale. Il est dur au point 

 de rayer le quarz ; sa pesanteur spécifique , d'après Saus- 

 sure , est de 3,3io , 3^3 19 , et, selon Klaproth , de 3, 20. 



Ce jade est moins fusible que les suivans , car lorsqu'on en 

 expose un fragment à la flamme du chalumeau , il ne se fond 

 qu'à peine sur les côtés et sur les angles. 



Il en existe deux analyses, l'une par Théodore de Saussure , 

 et l'autre par Klaproth. Elles indiquent les principes suivans : 

 Saussure. Klaproth. 



Silice 4-4 4-9 



Alumine , , , 3o 24 



Chaîis , . , , 4 • io,5o 



Magnésie , . , o 3,75 



Soude . . , , 6 5,5o 



Potasse. . , . 0,25 o 



Fer i2,5o 6,5o 



Manganèse. , . o,o5 o 



Perte. , , . . 3, 20 ...,.., 0,7$ 



100^00 ilUO,U(J 



